## PEMANFAATAN KULIT PISANG SEBAGAI MEDIA

## PENYERAPAN LOGAM PADA LIMBAH CAIR ( REVIEW JURNAL)
Dian Yanuarita, Anggita Sutra Pratiwi, dan Shania Miranda Rossa Saragih Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya e-mail: anggitasp16@gmail.com

## ABSTRAK
Kulit  pisang  diketahui  mempunyai  kemampuan  dalam  menyerap  logam  berat  khususnya logam  kadmium  karena  menghasilkan  persen  penyerapan  tertinggi.  Tujuan  studi  literatur yaitu  untuk  mengetahui  aktivator  terbaik  pada  adsorben,  hubungan  waktu  kontak  dengan persen  penyerapan  logam  kadmium,  dan  hubungan  massa  adsorben  dengan  persen penyerapan  logam  kadmium.  Aktivator  yang  digunakan  pada  studi  literatur  ini  adalah  HCl, H 2 SO 4 ,  HNO 3 ,  NaOH,  KOH,  dan  H 3 PO 4 . Karbon  aktif  yang  terbaik  dari  studi  literatur didapatkan pada suhu karbonasi 300-500˚C dengan menggunakan aktivator HCl, sedangkan untuk biosorben hasil terbaik didapatkan pada suhu 75-100˚C dengan aktivator NaOH. Hasil terbaik  pada  karbon  aktif  didapatkan  persen  penyerapan  sebesar  98,35%  dengan  massa  0,8 gram dan  waktu kontak 90 menit, sedangkan pada biosorben didapatkan persen penyerapan sebesar 99,21% dengan massa 15 gram dan waktu kontak 3 menit. Dapat disimpulkan bahwa biosorben efektif digunakan dalam penyerapan logam kadmium dibandingkan karbon aktif.
Kata kunci : Kulit Pisang, Karbon Aktif, Biosorben, dan Persen Penyerapan

## ABSTRACT
Banana  peel  is  known  to  have  ability  to  absorb  heavy  metal,  especially  cadmium  metal because banana peel produces the highest absorption. The aim of this study was to find out the best  activator  in  absorbent,  relationship  between  contact  time  and  percentage  of  cadmium metal  absorption,  and  the  relationship  between  adsorbent  mass  and  cadmium  metal absorption  percentage.  Activators  used  in  this  literature  study  were  HCl,  H 2 SO 4 ,  HNO 3 , NaOH,  KOH,  and  H 3 PO 4 .The  best  activated  carbon  from  literature  study  was  obtained  in carbonation temperature of 300-500˚C using HCl activator and the best result for biosorbent was  obtained  at  temperature  of  75-100˚C  with  NaOH  activator.  The  best  result  of  active carbon  was  obtained  absorption  of  98,35%,  mass  of  0.8  gram,  and  contact  time  was  90 minutes. In biosorbent was obtained the absorption of 99,21%, 15 gram mass and 3 minutes contact time. It could be concluded that biosorbent was more effective used in cadmium metal absorption than active carbon.
Keywords : Banana peel, Active carbon, Biosorbent, Absorption percentage
“PEMANFAATAN  KULIT  PISANG  SEBAGAI  MEDIA  PENYERAPAN  LOGAM  PADA  LIMBAH  CAIR ( REVIEW JURNAL)” (DIAN, ANGGITA, SHANIA)

## PENDAHULUAN
Pisang  termasuk  salah  satu  buah  yang mengandung  vitamin  C,  vitamin  B6  serta memiliki  kadar  kalori  tinggi.  Buah  pisang memiliki  kadar  selulosa  tinggi,  sehingga mempunyai  manfaat  untuk  menurun  berat badan  apabila  dikonsumsi.  Limbah  yang berasal dari pisang  salah  satunya  yaitu kulit pisang.  Masih  belum  ada  penanganan limbah  kulit  pisang  yang  dimanfaatkan sebagai  adsorben  dalam  sektor  industri, mengingat  ketersediaan  kulit  pisang  yang cukup  berlimpah.  Sama  dengan  buahnya, kulit  pisang  mengandung  selulosa  yang sangat  tinggi.  Selulosa  ini  menyebabkan kulit  pisang  bermanfaat  sebagai  adsorben dalam penyerapan logam yang terdapat pada air  limbah.  Kandungan  pada  selulosa  yang meyebabkan  kulit  pisang  dapat  menyerap ion  logam  yaitu  adanya  asam  galakturonat. Kandungan  lain  dari  selulosa  adalah  zat pektin,  zat  pektin  itu  sendiri  merupakan sumber  dari  media  penyerapan  dimana  zat pektin  mengandung  gugus  karboksilat  yang membentuk  senyawa  kompleks  apabila bereaksi dengan ion logam.
Ion  logam  merupakan  salah  ion  yang ditemukan di dalam kerak bumi. Pencermaran logam berasal dari penggunaan pupuk  fosfat,  buangan  industri  minyak, industri  batubara,  serta  industri  yang menggunakan  zat  pewarna  juga  merupakan sumber pencemaran logam. Sebagai pencegahan paparan logam yang berlebih ke lingkungan maka harus dilakukan pengolahan  lanjutan  bagi  limbah  industri yang  memiliki  kandungan  logam  tersebut. Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  yaitu dengan  proses  penyerapan  logam  dengan memanfaatkan  limbah  alami  sebagai  media penyerapan.

## METODOLOGI

## Variasi Penelitian
Setelah  dilakukan  studi  literatur,  maka kami  mendapatkan  variasi  yang  digunakan
dalam  penelitian.  Adapun  variasi  yang digunakan antara lain :
1. Waktu kontak
2. Massa adsorben

## Metodologi Pembuatan Adsorben
Setelah  kami  lakukan  studi  literatur mengenai  metode  pembuatan  adsorben alami  (karbon  aktif  dan  biosorben),  maka dapat  kami  simpulkan  bahwa  metode pembuatan  adsorben  dengan  hasil  terbaik, diantaranya :
a. Pembuatan Karbon Aktif
Kulit  pisang  segar  yang  diperoleh  dari limbah pertanian dicuci dengan aquadest untuk  menghilangkan  dari  kotoran, kemudian  limbah  kulit  pisang  dipotong kecil  dan  dikeringkan  dengan  tujuan untuk  menghilangkan  kadar  air  sebelum dimasukkan  ke  dalam  oven, lalu dikeringkan  dengan  oven . Kulit  pisang yang  telah  kering  kemudian  digiling menjadi  bubuk  dan  disaring.  Sebanyak 350g  kulit  pisang  ditempatkan  dalam tungku  untuk  dipanaskan  pada  suhu 600˚C  selama  1  jam,  dan  kemudian dibiarkan  dalam  suhu  kamar.  Sebanyak 200g direndam dalam HCl 0,1 M selama 24  jam.  Lalu  dicuci  dengan aquadest mencapai  pH  7,2.  Karbon  aktif  yang telah dinetralkan lalu dikeringkan menggunakan  oven  bersuhu  105˚C selama 24 jam, dan kemudian didinginkan dalam suhu kamar.
(Mohammad dkk,2015)
b. Pembuatan Biosorben
Kulit  pisang  yang  telah  dibersihkan menggunakan aquadest dioven  dengan menggunakan suhu 60˚C, yang kemudian dihaluskan dan diayak dengan menggunakan  ayakan  100 mesh .  Serbuk dibagi dua, sebagian langsung digunakan dan  sebagian  lagi  di  alkalisasi  dengan larutan  NaOH  0,5N.  Serbuk  yang  telah dialkalisasi  kemudian  dicuci  dengan aquadest sebanyak empat kali pencucian lalu dikeringkan pada suhu 40˚C. (Hakim dkk,  2016)

## PEMBAHASAN
Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan kulit pisang sebagai  adsorben  dalam  penyerapan  logam yang  terkandung  di  dalam  air  limbah,  dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kulit  pisang  dalam  proses  adsorpsi  logam. Jenis-jenis  limbah  industri  yang  banyak mengandung  zat  logam  diantaranya  industri zat  warna,  industri electroplating ,  industri metalurgi  dan  sebagainya.  Salah  satu  cara sederhana  yang  dapat  dilakukan  guna mengurangi  kadar  logam  pada  lingkungan dengan memanfaatkan media penyerap yang berasal dari bahan ramah lingkungan seperti
pemanfaatan  kulit  pisang  sebagai  adsorpsi. Setelah  dilakukan  studi  literatur  dari beberapa  peneliti  terdahulu,  adapun  logam- logam  yang  dapat  terserap  dengan  media kulit pisang diantaranya Cd, Cr, Pb, Fe, Cu, Mn,  Hg,  dan  Zn.  Secara  umum,  parameter yang  sangat  berpengaruh  terhadap  proses adrorpsi  diantaranya,  nilai  pH,  konsentrasi logam, massa/dosis adsorben, waktu kontak, jenis aktivator, dan jenis logam.
Berdasarkan  studi  literatur  dari  penelitian terdahulu  didapatkan  hasil  optimum  penyerapan karbon  aktif  dan  biosorben  kulit  pisang  dalam menyerap  logam  tersaji  pada Tabel  2.
Tabel 2 : Data Hasil Studi Literatur dengan Penyerapan Terbaik Jenis Adsorben  Aktivator Logam
Hasil Peneliti
Karbon Aktif HCl
Kadmium
- Waktu kontak : 180 menit Persen penyerapan : 98% - Massa karbon aktif : 20 gr Persen penyerapan : 80% Olaoye, dkk (2018)
HCl
Kadium
- Waktu kontak : 90 menit Persen penyerapan: 98,35% - Massa karbon aktif : 0,8 gr Persen penyerapan : 98%
Mohammad, dkk (2015)
Biosorben NaOH
Kadmium
- Waktu kontak: 3 menit Persen penyerapan : 99% - Massa biosorben : 15 gr Persen  penyerapan : 99,21% Hakim, dkk (2016)
HCl
Kadmium
- Waktu kontak: 4 menit Persen penyerapan : 82% - Massa biosorben : Anwar, dkk (2009)
“PEMANFAATAN  KULIT  PISANG  SEBAGAI  MEDIA  PENYERAPAN  LOGAM  PADA  LIMBAH  CAIR ( REVIEW JURNAL)” (DIAN, ANGGITA, SHANIA)
Jenis Adsorben  Aktivator Logam Hasil Peneliti 25 gr Persen penyerapan : 89% HCl Kadmium - Waktu kontak : 2 menit Persen penyerapan : 78% - Massa biosorben : 20 gr Persen  penyerapan : 79,8% Prashant, dkk (2017) Penyerapan Logam Kadmium oleh

## Karbon Aktif dari Kulit Pisang
Studi  literatur  mengenai  penyerapan  logam menggunakan karbon aktif dari kulit pisang, salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi keefektifan penyerapan yaitu penggunaan
aktivator.  Telah  dilakukan  penelitian  oleh Jubilate, dkk (2016)
dengan membandingkan  larutan  asam  kuat  yang secara  umum  digunakan  sebagai  aktivator, hasil  karakteristik  penggunaan  aktivator pada karbon aktif tersaji pada Tabel 3 .
Tabel 3 : Karakteristik Arang Aktif Aktivator Kadar Air rata-rata (%) Daya Serap rata-rata (%) Daya Serap Iodium (mg/g) Daya Serap Metilen Biru (mg/g) Luas Permukaan Spesifik (m 2 /g) HCl 3,53 3,02 911,49 18.841,20 37.024,84 H 2 SO 4 4,97 3,46 900,80 19.600,76 36.987,73 H 3 PO 4 6,78 6,78 899,55 18.679,94 37.054,54 Tanpa Aktivasi 4,08 649,83 14.447,31 36.970,68 SNI Max. 15 Max. 10 Min. 750 Min. 120 Sumber  :  Jubilate  dkk,  (2016) Berdasarkan Tabel  3 didapatkan hasil  bahwa  aktivator  terbaik  yang  dapat digunakan pada arang aktif dari kulit pisang yaitu  HCl  dengan  ditinjau  dari  nilai  kadar abu, kadar air, dan bilangan iodin serta nilai
BET yang dihasilkan. Salah satu faktor yang
mempengaruhi  persen  penyerapan  yaitu massa karbon aktif. Hubungan massa karbon aktif  terhadap  persen  penyerapan  yang tersaji pada Grafik 4.1.
Grafik 1 : Hubungan Massa Karbon Aktif (g) dan Persen Penyerapan (%) 0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 P er se n P en y er a pa n (%) Massa Karbon Aktif (g) Olaoye, dkk (2018) Mohammad, dkk (2015)
Berdasarkan Grafik 1 terjadi kenaikan  dan  penurunan  persen  penyerapan yang  dipengaruhi  oleh  banyaknya  karbon aktif  yang  digunakan  dalam  analisa.    Hal tersebut  dikarenakan  semakin  berat  massa karbon  aktif  maka  jumlah  pori  untuk menyerap logam juga akan semakin bertambah.  Hal  tersebut membuktikan bahwa banyaknya jumlah pori yang tersedia memberikan  banyak  ruang  oleh  adsorben untuk  menyerap  ion  logam  sehingga berakibat terhadap peningkatan daya adsorpsi  Jubilate  dkk,  (2016).  Namun kenaikan  massa  tidak  selalu  berbanding lurus dengan penyerapan logam hal tersebut
dibuktikan  dari  penelitian  Mohammad,  dkk (2015) dengan massa 0,8 gram menghasilkan  penyerapan  yang  lebih  besar yaitu sebesar 98%, hal  tersebut dikarenakan jumlah karbon aktif yang besar menciptakan agregasi partikel yang mengakibatkan penurunan  jumlah  luas  permukaan  dan penurunan  jumlah  penyerapan,  selain  itu dengan  penambahan  massa  juga  beresiko menimbulkan  kekeruhan  pada  air  (Shukla, 2002).
Adapun  parameter  lain  yang  juga berpengaruh  yaitu  waktu  kontak.  Hubungan waktu  kontak  terhadap  persen  penyerapan yang tersaji pada Gambar 2.
Gambar 2 : Hubungan Waktu Kontak (min) dengan Persen Penyerapan (%) Berdasarkan Gambar  2 terjadi kenaikan  dan  penurunan  persen  penyerapan yang  dipengaruhi  oleh  lamanya  waktu kontak yang digunakan. Menurut Mohammad, dkk (2015) menjelaskan bahwa kenaikan  waktu  kontak  berbanding  lurus dengan kenaikan persen penyerapan, sehingga  semakin  lama  waktu  kontak  yang diberikan  maka  penyerapan  logam  yang terjadi  semakin  optimum,  namun  apabila waktu  kontak  yang  diberikan  terlalu  sedikit maka  kurangnya  waktu  untuk  adsorben berinteraksi  dengan  adsorbat.  Hal  tersebut
dapat  ditunjukkan  dari  hasil  penelitian  oleh Mohammad,  dkk  (2015)  Namun  terjadi penurunan pada saat waktu kontak lebih dari kondisi optimum,  hal tersebut  menunjukkan bahwa  terjadi  proses  desorpsi.  Proses desorpsi terjadi karena permukaan  adsorben terlalu jenuh sehingga tidak mampu berinteraksi  dengan  ion  logam  sehingga akan  berpengaruh  terhadap  nilai  efisiensi adsorpsi  (Sulistyawati,  2008)  sehingga memungkinkan terjadinya penurunan apabila waktu kontak  yang diberikan terlalu banyak. Penyerapan Logam Kadmium oleh Karbon Aktif dari Kulit Pisang Hubungan  massa  biosorben terhadap persen penyerapan,  yang  tersaji  pada Grafik  3.
0 20 40 60 80 100 120 0 100 200 300 400 P er se n P en y er a pa n (%) Waktu Kontak (min) Olaoye, dkk (2018) Mohammad, dkk (2015)
Grafik 3 : Hubungan Massa Biosorben (g) dan Persen Penyerapan (%)
Pada Grafik 3 menunjukkan hubungan  massa  biosorben  dengan  persen penyerapan  menurut  penelitian  oleh  Hakim, dkk  (2016),  Anwar,  dkk  (2009),  dan Prashant,  dkk  (2017).  Dapat  dilihat  pada Grafik  3 efek  massa  pada  penyerapan kadmium  hasilnya  menunjukkan  bahwa persen penyerapan pada awalnya mengalami peningkatan.  Peningkatan  ini  mungkin disebabkan  karena  ketersediaan  yang  lebih aktif  untuk  penyerapan  ion  logam  pada massa  biosorben  yang  lebih tinggi (Sharma, 2007).  Ditunjukkan  pada  penelitian  oleh Hakim, dkk (2016) terjadi persen penyerapan  optimal  sebesar  99,21%  dengan massa  adsorben  15  gram  hal  tersebut membuktikan  bahwa  banyaknya  pori  pada biosrben memberikan ruang untuk menyerap ion  logam  sehingga  berakibat  terhadap
peningkatan  daya  adsorpsi  Jubilate  dkk, (2016).  Namun  kenaikan  massa  tidak  selalu berbanding  lurus  dengan  penyerapan  logam hal  tersebut  dibuktikan  dari  penelitian Anwar,  dkk  (2009)  dengan  massa  25  gram menghasilkan  penyerapan  sebesar  89%, sedangkan  pada  penelitian  Prashant,  dkk (2015) dengan massa 20 gram menghasilkan penyerapan sebesar 79,8%. Hal ini disebabkan pada dosis adsorben maksimum, pori-pori kulit pisang telah tertutup oleh ion logam sehingga jika massa ditingkatkan lagi tidak  akan  terjadi  penambahan  penyerapan ion  logam  kadmium  secara  signifikan, dengan kata lain adsorben telah jenuh.
Adapun  parameter  lain  yang  juga berpengaruh  yaitu  waktu  kontak.  Hubungan waktu  kontak  terhadap  persen  penyerapan yang tersaji pada Grafik 4 .
Grafik 4 : Hubungan Waktu Kontak (min) dengan Persen Penyerapan (%) Berdasarkan Grafik  4 menunjukkan hubungan  waktu  kontak  dengan  persen penyerapan  menurut  penelitian  oleh  Hakim, dkk  (2016),  Anwar,  dkk  (2009),  dan
Prashant,  dkk  (2017).  Menurut  Hakim,  dkk (2016)  waktu  kontak  yang  digunakan  3 menit  didapatkan  persen  penyerapan 99%. Hal  tersebut  dikarenakan  bahwa  semakin
0 20 40 60 80 100 120 0 50 100 P er se n P en y er a p a n ( % ) Massa Adsorben (g) Hakim, dkk (2016) Anwar, dkk (2019) Prashant, dkk (2017) 0 20 40 60 80 100 120 0 2 4 6 P er se n P en y er a pa n (%) Waktu Kontak (min) Hakim, dkk (2016) Anwar, dkk (2019) Prashant, dkk (2017)
besar  waktu  kontak  yang  terlarut dalam larutan maka semakin banyak jumlah biosorben  yang teradsorpsi pada permukaan adsorben.  Namun  pada Gambar  4 waktu kontak  mengalami  penurunan,  yang  telahh dilakukan pada penelitian Jamil Anwar, dkk (2009)  didapatkan  waktu  kontak  selama  4 menit  dengan  persen  penyerapan sebesar 82%,  sedangkan  pada  penelitian  yang dilakukan  Prashant,  dkk  (2017)  didapatkan waktu kontak selama 2 menit dengan persen
penyerapan sebesar 78%. Hal
tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan waktu  maka akan  lebih  banyak logam  kadmium  yang  terserap  dan  jika dilakukan  terus-menerus  maka  aktivator yang  digunakan  akan  jenuh  dan  daya serapnya  akan  mulai  berkurang.  Dari  studi literature  didapatkan  aktivator  terbaik  yaitu NaOH  denga  persen  penyerapan  tertinggi yaitu  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Hakim dkk, 2016).

## KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  studi  literatur  dari berbagai  penelitian,  didapatkan  kesimpulan sebagai berikut:
1. Beberapa  aktivator  yang  digunakan  antara lain  HCl,  NaOH  dan  tanpa  aktivator , didapatkan  jenis  aktivator  terbaik  pada karbon  aktif  yaitu  larutan  HCl,  sedangkan jenis  aktivator  terbaik  pada  biosorben  yaitu NaOH, penggunaan aktivator terbaik menghasilkan  persen  penyerapan  dengan nilai tinggi.
2. Semakin lama  waktu  kontak  yang  diberikan maka nilai persen penyerapan yang dihasilkan semakin tinggi, didapatkan persen penyerapan tertinggi logam kadmium dengan  penggunaan  waktu  kontak  optimum pada  karbon  aktif  yaitu  selama  90  menit dengan  hasil  persen  penyerapan  sebesar 98,35%, sedangkan pada biosorben digunakan  waktu  kontak  selama  3  menit dengan persen penyerapan sebesar 99%.
3. Semakin  banyak  jumlah  adsorben  yang diberikan  maka  nilai  persen  penyerapan semakin  tinggi,  didapatkan  penggunaan massa karbon aktif kulit pisang dengan hasil optimum  yaitu  sebesar  0,8  gr  dengan  hasil persen  penyerapan logam  kadmium  sebesar 98%, sedangkan pada biosorben kulit pisang digunakan  massa  sebesar  15  gram  dengan persen  penyerapan  logam  kadmium  sebesar 99,21%.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi,  C.,  Khair,  R.  M.  and  Saputra,  M.  W. (2016)  ‘Pemanfaatan  Limbah  Kulit
Pisang  Kepok  (Musa  acuminate  L.) Sebagai Karbon Aktif Untuk Pengolahan Air Sumur Kota
Banjarbaru :Fe  DAN  Mn’, Jukung
(Jurnal  Teknik  Lingkungan) ,  1(1),  pp. 8–15. doi: 10.20527/jukung.v1i1.1045.
Alberty, R.A., and  F. Daniel. 1987. Physics Chemistry ,  5 th ed,  SI  Version.  John Wiley and Sons Inc. New York. Alfiaturrahma,  P.  and  Hendriyanto,  O.  (no date)  ‘Pemanfaatan  Kulit  Pisang Kepok Sebagai Adsorben Untuk
Menyisihkan  Logam  Cu’, Jurnal Ilmiah  Teknik  Lingkungan ,  8(2),  pp.
105–111.
Ali,  A.  (2017)  ‘Removal  of  Mn(II)  from water  using  chemically  modified banana  peels  as  efficient  adsorbent’,
Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management . Environmental Nanotechnology, Monitoring  &#x0026;  Management, 7(Ii), pp. 57–63. doi: 10.1016/j.enmm.2016.12.004. Ali,  A.,  Saeed,  K.  and  Mabood,  F.  (2016) ‘Removal  of  chromium  (VI)  from aqueous  medium  using  chemically modified banana peels as efficient low- cost adsorbent’, Alexandria Engineering Journal . Faculty of
“PEMANFAATAN  KULIT  PISANG  SEBAGAI  MEDIA  PENYERAPAN  LOGAM  PADA  LIMBAH  CAIR ( REVIEW JURNAL)” (DIAN, ANGGITA, SHANIA)
Engineering,  Alexandria  University,
55(3), pp. 2933–2942.
doi: 10.1016/j.aej.2016.05.011. Anwar,  J. et  al. (2010)  ‘Removal  of  Pb(II) and  Cd(II)  from  water  by  adsorption on  peels  of  banana’, Bioresource Technology .  Elsevier  Ltd,  101(6),  pp. 1752–1755. doi: 10.1016/j.biortech.2009.10.021.
Asmadi  dan  Suharno.  2012. Dasar-Dasar Teknologi  Pengolahan  Air  Limbah . Gosyen Publishing : Yogyakarta.
Chandra, Budiman. 2006. Pengantar
Kesehatan Lingkungan . EGC. Jakarta. Deshmukh,  P.  D. et  al. (2017)  ‘Cadmium
Removal  from  Aqueous  Solutions Using  Dried  Banana  Peels  as  An Adsorbent:  Kinetics  and  Equilibrium Modeling’, Journal  of  Bioremediation
& Biodegradation , 08(03). doi: 10.4172/2155-6199.1000395.
Dewanti. 2008. Limbah Kulit  Pisang Kepok Sebagai  Bahan  Baku  Pembuatan Etanol . UPN Veteran. Jawa Timur : 6.
Dewi, M. S., Budi, E. and Susilaningsih, E. (2015)  ‘Pemanfaatan  Arang  Aktif Kulit  Pisang  Raja  Untuk  Menurunkan Kadar  Ion  Pb(II)’, Indonesian  Journal of Chemical Science , 4(3).
Fabre, E. et al. (2020) ‘Valuation of banana peels  as  an  effective  biosorbent  for mercury removal under low environmental concentrations’, Science of  the  Total  Environment .  Elsevier B.V, 709, p. 135883. doi:
10.1016/j.scitotenv.2019.135883. Fatmi,  D.  (2018)  ‘Studi  Efektifitas  Limbah Kulit Pisang (Musa Acuminate)
Sebagai  Biosorben  Logam  Berat  Seng (Zn)’, 12(9), pp. 40–50.
Hakim, A., Subekti, S. and Sugijanto, N. E. N.  (2016)  ‘Studi  Penurunan  Logam Berat  Cu2+  dan  dan  Cd  2+  Dengan Menggunakan  Limbah  Kulit  Pisang Kepok  (  Musa  acuminate  )’, J.
Biosains , 18(1), pp. 1–11.
Hewett, Emma., 2011. Banana Peel Heavey Metal  Water  Filter .  STEM  Research. https://id.scribd.com/document/101530 616/Banana-Peel.
JM,  M.,  GS,  S.  and  M,    de  B.  (2018) ‘Adsorption  of  Mn2+  from  the  Acid Mine  Drainage  using  Banana  Peel’,
International  Journal  of  Water  and Wastewater  Treatment ,  4(1),  pp.  1–9. doi: 10.16966/2381-5299.153.
Jubilate, F., Zaharah, T. A. and Syahbanu, I.
(2016) ‘Pengaruh Aktivasi Arang Dari Limbah  Kulit  Pisang  Kepok  Sebagai Adsorben  Besi  (II)  Pada  Air  Tanah’, Jurnal  Kimia  Khatulistiwa ,  5(4),  pp.
14–21. Available at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jkk mipa/article/view/16743/14397. Maksiola, Masni. 2015. Modifikasi Adsorben Berbasis Kayu Randu
Menggunakan  NaOH  untuk  Menjerap Zat Warna Metyl Violet dalam Limbah Industri  Batik .  Tugas  Akhir.  Program
Studi  Teknik  Kimia  Fakultas  Teknik, Universitas Negeri Semarang: Semarang.
Memon, J. R. et al. (2008) ‘Characterization of  banana  peel  by  scanning  electron microscopy  and  FT-IR  spectroscopy and  its  use  for  cadmium  removal’,
Colloids and Surfaces B:
Biointerfaces , 66(2), pp. 260–265. doi: 10.1016/j.colsurfb.2008.07.001.
Mohammad,  S. et  al. (2015)  ‘Activated Carbon Derived from Egyptian Banana Peels  for  Removal  of  Cadmium  from Water’, Journal  of  Applied  Life Sciences  International ,  3(2),  pp.  77– 88. doi: 10.9734/jalsi/2015/16652. Mohd Salim, R. et al. (2016) ‘Biosorption of Pb  and  Cu  from  aqueous  solution using banana peel powder’,
Desalination  and  Water  Treatment , 57(1), pp. 303–314. doi: 10.1080/19443994.2015.1091613.
Musafira et  al. (2020)  ‘Penyerapan  Ion
Logam  Merkuri  Menggunakan  Arang Aktif  Limbah  Kulit  Pisang  Kepok (Musa paradisiaca Formatypica)’, KOVALEN:  Jurnal  Riset  Kimia ,  6(1), pp. 39–44. doi:
10.22487/kovalen.2020.v6.i1.15043.
M.  Zuhdi  Syakuri.  2005 .  Karbon  Aktif
Sengon  Putih  sebagai  Filter  Kromium (Cr),  Nikel  (Ni),  dan  Perak  (Ag) Limbah Industri Electroplating .
Skripsi . Yogyakarta: FMIPA UNY. Olaoye,  R. et  al. (2018)  ‘The  Efficacy  of
Banana  Peel  Activated  Carbon  in  the Removal  of  Cyanide  and  Selected Metals from Cassava Processing Wastewater’, Advances  in  Research , 16(1), pp. 1–12. doi: 10.9734/air/2018/43070.
Palar,H. 2008. Pencemaran dan Toksikologi
Logam Berat . Rineka Cipta: Jakarta.
Prabarini, N. 2013. Pemanfaatan Tempurung  Kemiri  sebagai  Bahan Karbon Aktif dalam Penyisihan Logam
Besi (Fe) pada Air Sumur . Universitas Pembangunan  Nasional  “Veteran”
Jawa Timur. Surabaya. SNI  (06-3730-1995). Arang  Aktif  Teknis .
Jakarta.
Sudiarta,  I.  W  dan  Sulihingtyas,  W.  D.  S. 2012. Biosorpsi Cr (III) pada
Biosorben Serat Serabut Kelapa Hijau
Termobilisasi  EDTA .  Jurnal  Kimia FMIPA  Universitas  Udayana:  Bukit Jimbaran. Surya  Effendy.  2004. Pengolahan  Limbah Simulasi  Logam  Cr  dengan  Karbon Aktif Tempurung Kelapa menggunakan Gas  Nitrogen . Skripsi .  Yogyakarta:
FMIPA UNY.
Sutrisno,  C.,  Totok,  Ir.  2004. Teknologi Penyediaan Air Bersih . Cetakan Kelima.  Jakarta.  Rineka  Cipta  :  8,  12- 20, 26-32.
Timbal,  K.,  Dalam,  P.  and  Cair,  L.  (2017)
‘2) 1,2)’, pp. 271–279.
Van  Thuan,  T. et  al. (2017)  ‘Response
surface  methodology  approach  for optimization  of  Cu2+,  Ni2+  and  Pb2+ adsorption using KOH-activated carbon  from  banana  peel’, Surfaces and  Interfaces .  Elsevier  B.V.,  6,  pp.
209–217.
doi:
10.1016/j.surfin.2016.10.007.
Wardani,  G.  A.  and  Wulandari,  W.  T.
(2018)  ‘Pemanfaatan  Limbah  Kulit Pisang Kepok  (Musa  acuminate) sebagai  Biosorben  Ion  Timbal(II)’, Jurnal Kimia VALENSI , 4(2), pp. 143– 148. doi: 10.15408/jkv.v4i2.6918. Zhou, N. et al. (2017) ‘Effect of phosphoric acid  on  the  surface  properties  and Pb(II)  adsorption  mechanisms  of hydrochars prepared from fresh banana peels’, Journal  of  Cleaner
Production .  Elsevier  Ltd,  165,  pp.
221–230.
doi: 10.1016/j.jclepro.2017.07.111.